CXLII 
4° Solution aqueuse de sublimé corrosif saturée à froid. 
Séjour : 3 à 6 heures. 
5° Liqueur de Flemming forte. 
Acide chromique à 1 p. 100 30 parties. 
Acide osmique à 2 p. 100 10 — 
Acide acétique pur 2 — 
Séjour : 36 à 48 heures. 
L.4VAGE. Déshydratation. — Après les fixateurs et 2“, laver 
à l’alcool à 6Qo pendant 24 heures. Terminer la déshydratation 
dans l’alcool à 90“ et dans l’alcool absolu (12 à 24 heures dans 
chacun). 
Après les fixateurs 3“ et 4°, laver dans l’alcool à 60“ addi- 
tionné de teinture d’iode jusqu’à teinte malaga, pendant 24 heures. 
Au bout de ce temps, si l’alcool a gardé en partie sa coloration 
au niveau des pièces, la teinture d’iode a suffisamment agi ; finir 
la déshydratation dans l’alcool à 90“ et à 100“ purs (12 à 24 heures). 
Si, au contraire, l’alcool s’est complètement décoloré, ajouter 
encore de la teinture d’iode jusqu’à teinte malaga à l’acool à 90“ ; 
puis terminer la déshydratation dans l’alcool absolu pur. 
Après le fixateur 5", un lavage à l’eau minutieux est indispen- 
sable. Placer les pièces sous un robinet, dans un flacon fermé 
avec un entonnoir qui obture suffisamment le goulot pour 
empêcher les morceaux de rein de sortir. Laver pendant 12 à 
24 heures. Laisser séjourner ensuite les pièces, pendant 12 heures 
pour chacune, dans la série des alcools : 33“, 60“, 90“, 100“. 
Inclusion. — L’inclusion à la paraffine donne les coupes les 
plus maniables. 
Au sortir de l’alcool absolu, laisser les pièces dans un tube à 
essai de xylol jusqu’à transparence spéciale due à l’imprégnation 
(30 à 45 minutes). 
Faire passer dans une série de 3 à 6 tubes de paraffine fondant 
à 40“, marque Dumaige (15 à 30 minutes dans chacun) ; puis dans 
un dernier tube de paraffine Dumaige fondant à 50“ (15 à 30 mi- 
nutes également). Mouler. 
